DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 
477 

Dans les deux schémas des figures 19 et 20, on 
voit que les alliages correspondant aux composi- 
tions a — a” sont transformés au chauffage; dans 
le premier cas, ils passent de la zone « + 6 à la 
zone « : dans le second cas, de la zone « à la zone 

Fig. 19. — Diagramme d'alliages subissant par chauffage 
des transformations dans le solide. 
a + 6. Mais il y a plus : on rencontre fréquem- 
ment des lignes de transformation affectant 
exactement les mêmes formes que le liquidus et 

a" a' 
Fig. 20. — Autre exemple de diagramme d'alliages 
subissant des transformatiors dans le solide par chauffage. 
le solidus, deux courbes se coupant à un point 
bas, une horizontale passant par ce point bas. 
Deux cas analogues à ceux indiqués pour les 
transformations à partir du liquide sont à citer 
spécialement : 
1° Suivant les deux lignes courbes se déposent 
deux solutions solides, dont les concentrations 
REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES 
limites sont données par les points où les cour- 
bes coupent l'horizontale. Au point bas, se 
trouve l’eutectoide,qui est, en somme, un eutec- 
tique se produisant dans le solide. Il est ici 
composé des deux solutions solides. 
Exemples : les laitons dans la zone comprise 
entre 100 et 30 ?/, de cuivre (fig. 21). On a : 
de 100 à 63°}, de cuivre, une solution solide x; 
de 63 à 40 ?,, de cuivre, «+7 avec formation 
d’eutectoide ; 
de 40 à 30 °/, de cuivre, la solution solide 7. 
L’eutectoïde provient de la décomposition 
d’une solution B existant seulement à tempéra- 
| ture élevée. La détermination des points de 

600 






£o 
7e 
Cuive — À 
Fig. 21. — Diagramme des laitons dans la zone comprise 
entre 100 et 30 *°/, de cuivre. 
transformation fixe cet eutectoide à 53 °/, de 
cuivre, et à la température de 475°. Toutefois il 
faut noter que, micrographiquement, cet eutec- 
toïde n’est pas résoluble en ses éléments : il ap- 
paraît, dans les attaques acides, sous une colora- 
tion noire, généralementuniforme. Nous verrons 
plus loin l’analogie remarquable qui existe entre 
ce constituant et celui que l’on obtient dans 
certaines conditions de trempe. 
Nous avons déjà dit que, dans le cas où l’eu- 
tectoïde contient au moins une solution solide, 
le plus souvent la ligne qui limite cette solution 
solide est courbe, sa concentration variant avec 
la température. 11 y a alors toute une série d’al- 
liages formés de la solution solide qui ont à 
température élevée une structure autre qu'à 
2 
